294 GIORGIO SPEZIA 



lava. Adoperai tale apparecchio anche per un'esperienza sopra 

 una lastrina di quarzo, che potei mantenere alla costante tem- 

 peratura di 100° nell'acqua circolante per due mesi. La lastra, 

 parallela all'asse, e che pesava gr. 0,8658, perdette in tal tempo 

 2 decimi di milligramma; l'area era di 395™™^. 



La profondità media di erosione indicata nell'ultima colonna 

 è riferita a 30 giorni di tempo e fu calcolata tenendo il peso 

 specifico del quarzo eguale a 2,65. Una misura diretta non era 

 possibile in causa delle figure di corrosione. 



Noto poi, che, nei valori delle due ultime colonne, l'area 

 complessiva di solubilità d'ogni lastrina fu considerata di orien- 

 tazione eguale a quella delle superfici maggiori delle rispettive 

 lastrine, ossia ho trascurato per entrambe le serie la rispettiva 

 piccola differenza di solubilità che sarebbe stata data da quelle 

 piccole superfici, le quali, dovute allo spessore delle lastrine, 

 non erano rispetto all'asse principale nella stessa direzione delle 

 due superfici maggiori delle stesse lastrine. 



Neil' eseguire le precedenti esperienze non avevo trascurato 

 di osservare l'effetto prodotto dal successivo raffreddamento, 

 massime in quelle esperienze nelle quali, per la maggior tem- 

 peratura, la quantità di quarzo disciolta era notevole; ed avevo 

 sempre trovato, che pel raffreddamento si ricostituiva un de- 

 posito non già di quarzo, ma di silice idrata, la quale si pre- 

 sentava in un esilissimo strato sulle pareti del recipiente. 



Benché non vi dovesse esser nulla di strano, dal lato chi- 

 mico, che l'anidride silicica sciogliendosi nell'acqua si mutasse 

 in silice idrata, tuttavia il fatto si presentava curioso pensando 

 alla genesi del quarzo ottenuta da alcuni sperimentatori colla 

 silice idrata. 



Credetti quindi opportuno di occuparmi del fatto con alcune 

 ricerche sperimentali. 



Anzitutto volli confermare le mie osservazioni fatte durante 

 le prove sulla solubilità. Perciò una lastra di quarzo tagliata 

 normalmente all' asse principale, e del peso di gr. 1,3643, fu 

 mantenuta nell'acqua e nel consueto apparecchio per 22 giorni 

 alla temperatura da 250° a 265°. La perdita in peso fu di 42 

 milligrammi. Sulle pareti e più di tutto sul fondo del recipiente 

 d'argento rimase aderente un'esile patina, i cui frammenti stac- 



